1068 
Talkes beinahe gleich. Seine Makrostruktur ist blättrig, aber die 
einzelnen Knollen besitzen meistens eine unebene und gekrümmte 
Oberfläche. Sogar in der Masse betrachtet, ist das Mineral in den 
Kanten durchscheinend, dagegen in dünneren Blättchen vollständig 
durchsichtig und farblos. Einzelne Blättchen zeigen eine vorzügliche 
Spaltbarkeit ihrer Oberfläche parallel, sie sind aber spröde: drückt 
man sie mit einer scharfen Spitze, so geben sie keine Druckfigur, 
sondern zerspringen in kleine Splitter. 
Optisches. Unter dem Mikroskop betrachtet, bildet der Hat- 
chettin von Bonarka ein Aggregat von dünnen Blättchen, welche 
in nicht übereinstimmender kristallographischer Orientierung über¬ 
einander liegen. Das ergibt sich aus ihrem Verhalten gegen das 
parallele polarisierte Licht: die meisten Blättchen zeigen Aggregat¬ 
polarisation, die anderen sind isotrop oder beinahe isotrop. Diese 
kommen auch recht oft vor. Am seltensten trifft man Blättchen, 
welche sich optisch normal verhalten, d. h. ganz homogen sind und 
scharfe Auslöschungsrichtungen zeigen. In gewöhnlichem Licht unter¬ 
scheiden sich alle drei Blättchenarten gar nicht, da sie stofflich 
einander gleich sind. Einige Blättchen sind an flüssigen Einschlüs¬ 
sen sehr reich. 
Im konvergenten polarisierten Licht zeigen alle drei Blättchen¬ 
arten ein gemeinsames Merkmal: die kleinste Elastizitätsachse (c) 
steht überall senkrecht zu ihrer Oberfläche und zugleich zur Spal¬ 
tungsfläche, wie das schon übereinstimmend von den früheren For¬ 
schern dieses Minerals, Des Cloizeaux 1 ), Bombici 2 ) und Ce- 
sàro 3 ), konstatiert wurde. Der Unterschied besteht nur in der 
Größe des Achsenwinkels, und zwar: 
1) die isotropen Blättchen erscheinen als einachsig oder beinahe 
einachsig; 
2) die Blättchen mit Aggregatpolarisation zeigen ein stark de¬ 
formiertes zweiachsiges Interferenzbild mit wechselnder, in der Regel 
kleiner Achsenwinkelgröße; 
3) die am spärlichsten vorkommenden, ganz homogenen und 
ziemlich stark doppelbrechenden Blättchen zeichnen sich durch ein 
normales disymmetrisches Interferenzbild mit größtem Winkel der 
*) Manuel de Minéralogie, 1874, Bd. II, S. 58. 
2) Mém. Ac. Sc. Bologn. 1877, Bd. 8, S. 311. 
3 ) Ann. Soc. Géol. Belg., 1891, Bd. 18, S. LXXXVIII. 
